12 



M. Carl Benedicks, 



nouveau la quantité de thermite à nickel indiquée tout à l'heure, et 

 cette fois, il n'y avait pas de percée non voulue. 



La réaction ayant eu lieu (en 10 portions) la partie supérieure 

 du creuset a été couverte de kieselg'uhr; tout autour on a placé des 

 briques chauffées à l'avance (voir fig. 2) et le tout a été bien couvert 

 de kieselguhr. 11 y en avait une couche de 25 à 30 cm au-dessus de 

 la surface du laitier; au moyen d'un pyromètre ou thermomètre, on y 

 pouvait mesurer la température. 



!3 



J1300' 



li'OO' 



uuo° 



■blOOO" 



[^ aoo° 



800° 

 700' 

 600° 

 500' 

 MO' 

 300' 

 200 

 100' 

 



10 20 30 iO 50 GO 70 80 90 100 110 120 

 Figure 3. 



L'allure du refroidissement est réprésentée par la courbe 2 de la 

 fig. 3. On voit que la température de 50" a été atteinte après 60 heures, 

 ce qui doit être sensiblement la cas également pour le culot de métal. 

 Tandis que que l'alliage 1. (de l'essai précédent) était excessive- 

 ment dur, impossible à travailler, celui-ci était très peu dur, et était 

 facile à travailler — ce qui était un bon signe. 



La microstructure de cet alliage se voit aux photogrammes fig. 

 4 et 5; gr. = 100 diam.; attaque: acide nitrique dans l'alcool (4°/o). 

 On voit que la ségrégation dont il s'agit s'est opérée très largement: en 

 effet la plessite est abondante. De nombreuses petites particules de 

 aenite, qui sont peu attaquées par le réactif^ sont disséminées par- 



